連載技術コラム

外装仕上技術の潮流 ⑫

タイル系仕上技術のニュートレンド②タイルアジャスト・タイルエース ― 現場打ちコンクリートへのタイル張りの脱落防止を図る ―主筆：野平外装技術研究所

執筆協力：㈱カネカ・セメダイン㈱１．はじめに私が、有機系接着剤（変成シリコーン樹脂

２．
『タイルアジャスト（Tile Adjust）』

した 方 がよい。2㎏ 入りのソー セ ージ 状

外装タイル張り用有機系接着剤『タイルエーの試験施工

チューブに対して１～２袋程度がいいと思わスPro』でタイルを施工した過程を、写真・

２．
１ 試験体の準備れる

16 ～26に示します。

『タイルアジャスト（Tile Adjust）』の試験施③施工性については、タイル工であれば2 ～タイル張り用接着剤『タイルエースPro』の工にあたっては、写真・２～7に示すような試験3回塗で10㎜は付けることが可能である。

試験施工で気付いた点は以下のとおりです。

体を準備しました。実際の躯体の不陸を想定し但し、左官工では粘りがあるので使い勝手①タイルエースProは、従来のタイルエースて、10㎜の段差や欠き込み部を作りました。

が悪いかもしれない。 大面積の下地調整の 施 工 性を改 善した弾 性 接 着 剤ですが、２．
２ 試験施工でなければ、タイル工が施工する方が一貫500ｇ前後の重量タイルでは、硬化に至る性がありそうであるまでにダレが生じやすい点が見られた試験施工で気付いた点は以下のとおりです。

系）による外装タイル張りに挑戦したのは、①タイルアジャストは作業性から考えて、21990年に㈱カネカから同社の保養施設の外㎏入りのソーセージ状チューブにする壁に、同社の樹脂を使って、セメダイン㈱で②硬化促進剤については、今回は添加したが、調合した有機系接着剤を用いて施工したのが気温が高いと硬化が早いので、小分け袋にはじめてです。 写真・1に該当建物とタイル②下地調整用弾性接着剤『タイルアジャスト』

３．外装タイル張り用有機系接着剤『タイでできるだけ精度を確保し、タイル張り用

ルエースPro』の施工結果と考察

弾性接着剤の厚みは極力均一で少なめとタイルアジャストで下地調整をした後に、なるようにした方がいいと思われる張りの写真を示します。
当時、外装タイルを有機系接着剤で施工するという考え方は、懐疑的に受け止められていたこともあり、経年変化を確認し、逐次、野平 修（のひら・おさむ）
1974 年 早 稲 田 大 学 理 工 学 部 建 築 学 科 卒 業、
1976 年早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻材料・施工コース修了。同年鹿島建設建築本部入社。
2015 年 11 月 野平外装技術研究所設立。現在、
野平外装技術研究所 (noftec) 代表として、アルミ CW および金属パネル全般、PCCW および窯業系パネル、ガラス等の技術指導や一部海外調達の技術支援を実施している。
業務対象分野
（カッコ内は保有している関係資格）①建築内外装全般（一級建築士、一級施工管理技士、建築仕上診断技術者）②コンクリート関連（コンクリート主任技士）③ふっ素樹脂焼付け塗装・高耐候性粉体塗装の技
術指導④カスタム粉体塗装（テラコッタ風粉体、粉体鏡
面仕上、特殊テクスチャー仕上）の技術指導⑤常温硬化型塗装の技術指導⑥内外装テラコッタ・石材・タイルに関する技術指導⑦その他内外装に関する技術的相談
現場技術者が教える「施工の本」〈仕上編〉（建築技術刊）を執筆、その他、月刊誌『建築技術』・『塗装技術』等への執筆を多数手掛ける。

建築学会等に報告して評価してもらうように計画を立案しました。竣工後、2カ月、1年2
カ 月、3年5カ 月、5年5カ 月、7年5カ 月、10年4カ月、15年3カ月、20年5カ月、25

写真・1

保養施設およびタイル張り面

年2カ月経過時に測定を行い、25年後の結カおよびセメダイン㈱とともに、有機系下地果まで接着強さを保持できていることを建築

調整塗材『タイルアジャスト（Tile Adjust）』

学会に報告しました。

を開発することとしました。2015年7月から我々をはじめとする定期的な学会報告が蓄実現場を対象に試験施工を行い、本施工に向積されたこともあり、2006年には『JIS Aけての課題を整理して本施工を実施しました。

硬化促進剤添加

写真・10

タイルアジャスト取り出し

写真・12

タイルアジャスト施工アップ

写真・16

タイルエースProの施工

写真・20

ななめ櫛目引き

写真・21

モザイクタイル張り・たたき

写真・22

二丁掛タイル張りアップ

写真・23

モザイクタイル張りアップ

写真・24

水引き

写真・25

紙はがし

タイルアジャスト混練

写真・11

タイルアジャスト施工

結論としては、5557 外装タイル張り用有機系接着剤』が制定されました。セメダイン㈱では1999年から①１０㎜を大きく超える不陸の補修は、タイ『 タイルエース 』と命 名して発 売を開 始し、ル工では対応できないので、従来どおり、左官工に任せる

2008年にJISを取得し、現在では改良版である『タイルエースPro』として継続発売され

写真・9

写真・8

②５～１０㎜厚までの不陸については、変成シ

写真・13

タイルアジャスト施工アップ

写真・14 タイルアジャスト施工完了

写真・15

欠き込み部の施工

リコーンを主成分とした有機系下地調整塗ています。

材『タイルアジャスト（Tile Adjust）』を採

しかし、コンクリート躯体の不陸調整には、用する相変わらず無機系の下地モルタルが採用されており、せっかく有機系接着剤による外装ということとしました。次項に、有機系下地調タイル張りが定着してきたのに、下地調整が整塗材、『タイルアジャスト（Tile Adjust）』

在来のままでは、剥離・剥落を完全には防の開発経緯と性能について詳述します。

写真・17
役物タイル張り

写真・18

同たたき

写真・19

平物タイル張り止できないと考え、2014年4月に、㈱カネ

写真・2

60

実験躯体全景１

写真・3

KINDAIKENCHIKU DECEMBER 2019

実験躯体全景２

写真・4（上） 実験躯体上部
写真・5（下） 10㎜の段差

写真・6

欠き込み部

写真・7

欠き込み部アップ

写真・26

施工完了
KINDAIKENCHIKU DECEMBER 201961

連載技術コラム

外装仕上技術の潮流 ⑫

４．28日（４週）強度試験と破断状態の試
験結果と考察４．
１ 強度試験の状況
４週強度試験の養生後の状況を写真・27に示します。

４．
２ 引張試験の考察

タイル張り工事』の有機質接着剤による後張り工法の検査基準である凝集破壊率に則ってコンクリートの供試体は、①０～１０㎜のテーパーを付け、有機系下地調整塗材を塗りつけた後、外装タイル張り用有機系接着剤を施工する部分(以下、有②外装タイル張り用有機系接着剤のみで施工する部分（以下、無しと称する）

機系下地調整塗材『タイルアジャスト（Tileり用有機系接着剤を施工する部分(以下、Adjust）』と外装タイル張り用有機系接着剤有り（10㎜フラット）と称する)『タイルエースPro』のセットで構成される外の3つの部分からなっています。

装タイル張りのシステムで問題はないことを

45 ㎜角
モザイクタイル

躯体：４階建てＲＣ造
タイル施工：２０１6年7月
有機系下地調整塗材：タイルアジャスト
外装タイル張り用有機系接着剤：
タイルエースＰｒｏ

62

KINDAIKENCHIKU DECEMBER 2019

施し、その上に外装タイル張り用有機系接着地調整塗材を塗りつけた後、外装タイル張

二丁掛タイル

保養所：兵庫県

有機系下地調整塗材を用いて下地調整を実剤でタイルを張るという方法、すなわち、有タイル種類

5．施工事例

おり、すべて合格でした。

③１０㎜の深さの欠き込みを付け、有機系下接着性の判断基準は、JASS19『陶磁器質引張強度試験（二丁掛タイル）

表１に結果を示しますが、基準を上回ってこの結果から、外装タイル張りにおいて、り（斜め）と称する)

写真・27判断します。

表・1

引張接着強度試験結果確認しました。

コンクリートの躯体接着剤の凝集破壊率(%)

引張接着強度
(N/ ㎜ 2)有り ( 斜め )970.90無し

971.18有り (10 ㎜フラット )980.77有り ( 斜め )850.94無し

850.95有り (10 ㎜フラット )800.80